(572) 
MÉTAL DE LIPOWITZ. MÉTAL DE WOOD. 
EN RCI. ESS 
Températures. | Volumes. Températures. Volumes, 
0 ,00000 0 4,00000 
5 1,00152 6) 4,00000 
10 ,00223 10 0,99950 
45 4,00285 415 0,99778 
20 4,00367 20 0,99695 
23 4,00385 23 0,99583 
30 1,00092 30 0,99660 
35 0,99838 35 0,99737 
40 0,99790 40 0,99889 
43 0,99903 43 1,00043 
50 4,00133 50 1,00187 
53 4,00344 55 4,00345 
60 1,00356 60 4,00487 
65 4,00793 65 1,00643 
Fusion. 
70 4,034133 70 4,00832 
73 1,03620 T5 4,010 
80 4,04057 80 4,01165 
sion. 
5 4,04560 85 4,03150 
90 1,03045 30 1,03362 
93 05 93 1,03974 
100 1,06024 100 1,04382 
103 1,06466 108 4,04817 
440 1,06952 110 1,05256 
1145 1,07433 15 LD 
120 1,07968 120 4,06424 
Un mot maintenant sur le degré de contiance à accorder 
à ces chiffres. 
Il est évident que l’on n’est pas maître de produire dans 
le bain d'huile B uneaugmentation constante et rigoureuse 
de 5 degrés de température et de la maintenir pendant 
tout le temps qu’il faut à l'alliage et à l'huile de l'appareil 
